Gegenseitige Löslichkeit der Mineralien. 
70!) 
häufig mit einem Platinspatel umgerührt um eine innige Mischung 
und ein vollständiges Schmelzen zu sichern. Dann wurde rasch zur 
Viscosität abgekühlt, im viscosen Zustande durch 3 bis 5 Stunden 
belassen, um den sich ausscheidenden Mineralien die Bedingung 
einer möglichst guten Krystallisation zu schaffen und hierauf rascli 
abkühlen gelassen. Die bei einigen Versuchen als wünschenswert 
sich ergebenden Aenderungen dieser Anordnung werden im spe- 
ziellen Teil, bei den einzelnen Versuchen erwähnt und begründet. 
Die Temperaturen wurden gemessen mit den Pyrometern von 
Princep, von denen ich folgende benützte : 
circa 850° . . 800 Theile Silber mit 200 Theilen Kupfer, 
„ 900° . . 950 „ „ „ 50 „ 
„ 954° . . Feinsilber, 
„ 1020° . . 400 Theile Silber mit 600 Theilen Gold. 
„ 1100° . . reines Kupfer. 
„ 1160° . . 850 Theile Gold mit 150 Theilen Platin, 
„ 1220« . . 750 „ „ „ 250 „ 
„ 1450° . . reines Nickel. 
Nun gehe ich zur Besprechung der einzelnen Versuche über. 
Die Beschreibung derselben geschieht in der oben durch die Tabelle 
gegebenen Reihenfolge 
1. Versuche über die gegenseitige Löslichkeit der 
Mineralien im Schmelzflüsse. 
a) Um die Löslichkeit des Magnetites im Labrador im feuer- 
flüssigen Zustande festzustellen, wurden folgende vier Versuche 
angestellt. Es wurde ein Gevvichtstheil Magnetit 1. in der 20fachen, 
2. in der 10 fachen, 3. in der 5 fachen und 4. in der 3 fachen Menge 
des Labradors zu lösen versucht. Die abgewogenen Mengen beider 
Minerale wurden innig gemengt, zum Schmelzen gebracht, 2 Stunden 
im geschmolzenen Zustande bei einer Temperatur von 1220° erhalten 
und hierauf rasch zur gewöhnlichen Temperatur abgekühlt. Ein 
viscoser Zustand wurde, wie bereits erwähnt, vermieden, um even- 
tuelle Aenderungen, welche der Versuch während desselben erfahren 
könnte, zu vermeiden. Alle vier Versuche ergaben schwarze glasige 
homogene Massen, welche sehr leicht zerbröckelten. Diese Eigen- 
schaft ist die Folge der raschen Abkühlung. Die Bruchfläche war 
bei der im ersten Versuch erhaltenen Schmelze matt griesig, bei 
den übrigen drei Versuchen glasig glänzend. Bei allen vier Ver- 
suchen waren die Bruchflächen glatt, zeigten keinerlei Lücken und 
lassen auf eine solide compacte Beschaffenheit der erstarrten 
Schmelze schliessen. Deren Oberfläche liess bei allen vier Ver- 
suchen einen rothen Anflug, der von Eisenoxyd herstammt, erkennen. 
Die mikroskopische Betrachtung der aus diesen Schmelzen herge- 
stellten Dünnschliffe ergab folgendes: 
1. Beim ersten Versuch (1 Magnetit: 20 Labrador) 
bestand die ganze Masse aus einem Aggregat kleinster Labrador- 
